— 14 - 



sein scheint) schon früher (dieses Jahrbuch 1879, S. 888) das Resultat des 

 Versuchs von Lecoq de Boisbaudran auf eine sehr einfache, äusserliche, 

 mechanische Ursache zurückgeführt und gezeigt, dass, wie auch Wulff 

 jetzt bestätigt, die Vertheilung rauher und glatter Flächen an dem ein- 

 gelegten Chrom-Alaun von der Lage des Krystalls in der Lösung 

 abhängt. 



Da somit keinerlei stichhaltige Angabe über das Vorkommen von 

 Tetraedern am Alaun mehr vorhanden ist, so muss derselbe als penta- 

 gona! hemie drisch krystallisirend betrachtet werden. 



F. Klocke. 



A. Polis : Über den kubischen Alaun und die Accommo- 

 dation der Chromalaune. (Ber. d. deutsch, ehem. Ges. Bd. 13. 

 1880. S. 360—367.) 



Es ist bekannt, dass Kali- und Ammoniak-Thonerde-Alaun durch 

 verschiedene Zusätze zu ihrer Mutterlauge in Hexaedern erhalten werden 

 können. Für Chrom- Alaun gelingt es dagegen nicht, den Zustand seiner 

 Lösung herbeizuführen, welcher die Abscheidung hexaedrischer Krystalle 

 bewirkt. Lässt man ein Hexaeder von Kali-Alaun in einer Lösung von 

 Chrom-Alaun weiter wachsen, so entsteht ein Oktaeder. Nach Kopp (Ann. 

 d. Chem. u. Pharm. Bd. 94. p. 122; Ber. d. deutsch, ehem. Ges. Bd. 12, 

 p. 901, Abbildungen) geschieht diese Fortbildung in der Weise, dass sich 

 die Hexaederflächen des Kali-Alauns anfänglich mit kleinen orientirten 

 Oktaedern von Chrom-Alaun bedecken, die sich in späteren Stadien zu 

 einem grossen glatten Oktaeder vereinen. Die Hexaederfläche des Kali- 

 Alauns wird danach von dem Chrom-Alaun nicht als solche fortgebildet. 



Polis fand diese Angabe für die nach den bekannten Methoden dar- 

 gestellten trüben Alaunhexaeder mit rauher Oberfläche bestätigt. Durch- 

 sichtige, glatte Würfel von Kali-Alaun jedoch, welche der Verf. bis zu 

 der bedeutenden Grösse von 12 — 15 Mm. Kantenlänge durch langsames 

 Wachsenlassen in einer kalt mit Soda versetzten Lösung erhielt, wuchsen, 

 in Chrom-Alaun-Lösung gebracht, glattflächig weiter. Die glatte Fläche 

 des Kernes vermochte also die Chrom-Alaun-Lösung zur Weiterbildung 

 der Hexaederflächen als solcher zu veranlassen, wozu rauhflächige Hexaeder 

 nicht im Stande sind. Bei längerem Weiterwachsen in der Chrom-Alaun- 

 Lösung ging übrigens die Hexaederform allmählig verloren, es entstand 

 der Mittelkrystall und schliesslich dominirte das Oktaeder, woraus aufs 

 Neue hervorgeht, dass letzteres die einzige der rein wässerigen oder an- 

 gesäuerten Lösung des Chrom-Alauns entsprechende Form ist. 



F. Klocke. 



Adam Grosse-Bohle: Über das optische Verhalten des Senar- 

 montits und der regulären arsenigen Säure. Inaug.-Diss. der 

 Univ. Leipzig vorgelegt. Lüdinghausen. 1880. 31 S. 4 Taf. 



Die Arbeit liefert einen interessanten Beitrag zur Kenntniss der sich 

 optisch anomal verhaltenden Mineralien. 



